标题：环氧地坪施工
环氧地坪施工准备
原材料准备环氧地坪材料[1]准备：环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂环氧地坪施工(2张)施工设备准备施工设备准备：磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镘刀、平底刮板。
环氧地坪基础处理
1、用研磨机进行全面打磨。让破损、起沙、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来；并将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整。
2、有松动、裂缝或脱层的地面，必须彻底打磨至密实基层，保证地面的粘结度
3、将基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，确保基层表面的干净度。
4、将处过的地面清洁。
检验方法：经处理后，地坪表面平整、密实、干燥，无油污、且没有松动易碎颗粒，方可进行下一工序施工。
伸缩缝、裂缝、空鼓地面、松动旧环氧的特殊处理
1、对开裂之部位采用切割片切成V型小槽后，再用高倍中涂砂浆予以修补填平；细小的裂缝可以用环氧树脂加Extender T增稠剂修补；待完全固化后再用手磨机细打至平整。
2、对空鼓、旧环氧松动之部位凿除，如凹糟较深，采用高倍中涂砂浆予以补平，完全固化后再用手磨机细打至平整。
3、所有特殊场地修补处理后，再清洁一遍。
检验方法：
a、以上部位的处理是整个地坪使用寿命长短的重要一环，不然将导致地坪开裂。
b、经处理后，与整个地面相平，修补处无离间、密实，坚硬，平整。
环氧地坪施工流程图
环氧地坪施工流程图
  环氧地坪施工流程图示：
环氧地坪施工步骤
环氧底涂1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，
3、搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。
4、要求浸透加强附作力。
5、待第一遍干固后再施涂环氧中涂层。环氧中涂层1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂；
3、搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。
4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。
5、灰尘处理干净。
检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。环氧腻子层1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；
2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。
检验方法：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。环氧面涂层1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
3、使用辊筒将材料均匀涂布；
4、第一遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍
6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。
检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。
环氧地坪施工注意事项
1、首先要把地面打磨好，要不然很有可能粘接力不行。
2、每一层干了后也要打磨，要不然也会出现上面的情况。
3、注意施工的时候，别交叉施工，以免影响质量。
4、涂料要搅拌好，要每一层都干了后再做下一道工序，以免出现起泡等问题。
5、施工环境、天气太湿润了就停止工作。
环氧地坪优越性
环氧地坪漆也称环氧树脂地坪，是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1－5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。适用于各种场地，如：厂房、停车场、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。
环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！
环氧树脂是人工合成的化学材料，主要分双酚A型、双酚F型等类型，其分子结构决定了环氧地坪化学稳定性较强，不易磨损，耐压、抗冲击等特点，同时，又不失颜色丰富的优势。主要适用于重工业区，食品加工区、化学、电子行业、实验室等具有抗化学腐蚀、防尘、防静电、耐磨损。环氧树脂地坪是由环氧树脂(可加砂浆)固化反应后形成的坚硬而致密的一体化地坪系统。无溶剂型环氧地坪，固化过程中无溶剂分子逃逸，固化后分子间结合紧密无孔隙，其分子间力有氢键和范德华力，所以比混凝土更牢固、强度更高，因此具有极好的抗压性。
环氧地坪施工的注意事项
(一)起水泡
◆ 原因
1)结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高；
2)没做断水处理或底漆封闭不良。
◆ 预防方法
1)施工前先以水份计协助判断；
2)水份及水压太高的地点须先做断水处理；
3)选择亲水性的环氧树脂底漆。
(二)色差
◆ 原因
1)环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
2)倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
3)涂层厚薄不均；
4)施工中途断料；
5)采用不同批号面漆。
◆ 预防方法
1)施工前主剂应先充分搅拌均匀；
2)避免与前接缝处接触间隔大久，尽可能整个操作线一起施工；
3)尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
4)涂料须一次备足，防止断料；
5)尽可能使用同一批号涂料。
(三)火山口
◆ 原因
1)下层有凹洞；
2)下层有油污；
3)涂料本身原因。
◆ 预防方法
1)施工前先用环氧批土把凹洞修补填平后再进行施工；
2)将下层油污清除干净；
3)选用合适的涂料。
(四)发白
◆ 原因
1)冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状；
2)在低温多湿之场合施工；
3)施工后遭水侵入。
◆ 预防方法
1)选择适当硬化剂；
2)避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温；
3)避免施工后有水侵入。
(五)齿痕
◆ 原因：
1)镘刀镘涂后，没有再抹平；
2)涂料粘度过高，流平性不佳；
3)涂料反应过快。
◆ 预防方法
1)正确使用镘刀均匀涂布；
2)选用粘度低、流平性好的涂料(尤其在冬天)；
3)夏季选择反应不太快的涂料。
(六)露底
◆ 原因
1)涂料涂布厚度不够；
2)涂料涂布不均匀；
3)涂料本身遮盖力不佳。
◆ 预防方法
1)漆膜须达到足够厚度；
2)漆膜均匀涂布；
3)选用足够遮盖力的涂料。
(七)气泡及针孔
◆ 原因
1)混合后反应速度过快；
2)混合液粘度过高，造成消泡太慢；
3)气温太低，消泡困难；
4)地坪粗糙多孔。
◆ 预防方法
1)选用产生较少机械气泡的搅拌设备，混合均匀后，宜静置消泡3-5分钟；
2)中涂批补，面漆批补封闭地坪砂孔；
3)涂布抹平时，表面不允许有目视之气泡，如尚有气泡，穿着钉鞋进入，用针刺泡或消泡滚输消泡。
(八)环氧地坪剥离及破坏
◆ 原因
1)底漆选择不当；
2)底漆过厚；
3)涂料层间再涂时间过长；
4)重物堕落；
5)油污面施工；
6)水泥层不坚固；
7)施工水泥层有水压上升。
◆ 预防方法
1)选择适当底漆系统，并进行小面积试验底漆附着力；
2)选择适当环氧系统及工艺施作，以增强耐冲击性；
3)油污面积须先清洗，整理干净后，方可施工；
4)地下水压过高，应改用水性底漆或先施作断水层，涂布后隔天再进行下一道工序。
(九)表面不平整
◆原因
1)施工中杂质混入；
2)地面不平整，起伏过大或施作地坪规格太薄；
3)材料涂布时，已部份反应，粘度过大，甚至产生硬块；
4)施工中断料，来不及衔接。
◆ 预防方法
1)环境力求清洁，石英砂应选择颗粒均匀者；
2)地面处理平坦，并清洁干净，凹处须修补，附着物须铲除，依实际情况选做适当规格地坪；
3)材料前后涂布，须在可使用时间衔接完毕。以免超过使用时间，材料粘度过大而无法自然流平，或桶内残存部份涂料产生少许硬块，此时应更换新桶。
(十)不干或局部不干
◆ 原因
1)温度太低或温度太高，未完全反应；
2)主剂和硬化剂配比有误，或未加硬化剂；
3)硬化剂有误；
4)主剂和硬化剂混合时未搅拌均匀。
◆ 预防方法
1)避免低温多湿条件施工，低温下应选择低温反应的硬化剂；
2)主剂和硬化剂必须按比例混合；
3)硬化剂不能通用；
4)主剂和硬化剂必须充分搅拌均匀后施工。
防静电地坪施工
环氧防静电地坪施工工艺( 1 ) 基层处理对混凝土基材的含水率进行测定，基层含水率应低于8%，对含水率超标的部位，可采用喷灯烘干。基层平整度偏差应小于2mm，对高低不平处可进行打磨，达到适当的表面粗糙度，增强与基面的结合力。表面应无油污、杂物，无明显渗漏，若局部基层存在裂缝，可用环氧树脂对地面的空隙进行修补。( 2 ) 涂刷底涂层按照配方配制底涂涂料，使用专用工具进行刮涂，厚度不宜过厚，要满涂不露底，使底涂涂料充分浸润基材，一般底涂需要刮涂 2-3道，以增加强度。( 3 ) 铺设铜箔网和接地待底涂层固化后，铺设导电铜箔网，铜箔粘贴应平整牢固，需与室内接地端子连接。( 4 ) 涂刮环氧树脂中涂层将配料搅拌均匀，刮涂多遍达到所需厚度，刮涂时应先里后外，逐层退至房间出口处，干燥后打磨平整。( 5 ) 辊涂防静电环氧面层涂料中层涂层干燥 8h左右后进行面涂层施工。按配方配制面层涂料，面涂一般采用辊涂，也可采用喷涂。施工后注意保持现场清洁， 以保证涂层的外观效果， 且面涂施工完成后 2-3 d内不能载重。
对混凝土要求
环氧地坪施工对基础混凝土要求：　　一、混凝土强度必须≥C25.含350kg/m3以上的普通硅酸盐，水泥及水灰比<0.45。　　二、基层平整度偏差应小于2mm。 三、基层含水率应低于8%。 四、表面应无油污、杂物，无明显渗漏。
环氧地坪保养
环氧树脂地坪在平常使用时应注意哪些问题，赛为斯环氧地坪介绍，一般的情况下，需要注意一下几个方面：1、边生产边施工时，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧树脂地坪2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖 拽刮伤环氧树脂地坪6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。7、机修工具尽量避免砸落地面。如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业8、车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。环氧树脂地坪使用得当，使用年数会延长，一般为10年左右